350 F. Beiwerth, 



umspült wurde, hat in dieser Randzone der Platte zwar keine 

 sehr auffällige, aber immerhin sehr merkbare Verschiedenheit 

 in der Körnung gegenüber der in der übrigen Eisenmasse 

 bewirkt. Die charakteristische Flittrigkeit des Eisens tritt in 

 dieser Zone sehr zurück, das grelle Wechselleuchten fehlt, es 

 hat sich ein flauer, verwaschener Übergang zwischen den Eisen- 

 fetzen eingestellt und schließlich haben sich die Eisenflitter zu 

 einem großen massigstruierten Korn mit einem nahezu einheit- 

 lichen Lichtreflexe entwickelt. Diese Erscheinung belehrt uns, 

 daß durch die höhere Erhitzungstemperatur in der Randzone 

 eine stärkere Beweglichkeit der Eisenmolekel eingetreten, wo- 

 durch die Korngröße gewachsen und das Vorhandensein nur 

 einer Phase des Nickeleisens nahezu erreicht ist. Über die 

 Konstitution der meteorischen Eisennickellegierungen ist uns 

 Tatsächliches heute noch gar nichts und über die Art der vor- 

 handenen Phasen im künstlichen Nickelstahl noch sehr wenig 

 bekannt. Die kritischen Punkte des künstlichen Nickelstahles 

 liegen niedriger als beim nickelfreien mit gleichem Kohlenstoff- 

 gehalt und um so niedriger, je mehr Nickel vorhanden ist. In 

 Nickelstahl mit 7 Prozent Nickelgehalt, was beiläufig der 

 Zusammensetzung des meteorischen Kamacites entspricht, liegt 

 der kritische Punkt bei etwa 500° C. Der Kamacit eines 

 Meteoreisens müßte demnach schon bei einer Erwärmung 

 wenig über 500° C. Umkristallisieren. Eine einfache Über- 

 tragung der Zustandsveränderungen im künstlichen Nickel- 

 stahl auf die Nickeleisenlegierungen in Meteoreisen scheint 

 aber nicht zulässig zu sein, denn der nickelreichere Taenit hat 

 bei 950° C. noch keine sichtbare Veränderung erlitten, was 

 nach den Erfahrungen beim künstlichen Nickelstahl geschehen 

 sollte. Ein direkter Vergleich der Umwandlungsverhältnisse mi 

 irdischen Nickelstahl mit jenen in den Eisennickellegierungen 

 im Meteoreisen wird auch darum nicht in Anwendung kommen 

 dürfen, da im künstlichen Nickelstahl metastabile Zustände der 

 Legierungen vorliegen, während man es im Meteoreisen nach 

 aller Vv^^ahrscheinlichkeit mit einem normalen Gleichgewichts- 

 zustand der Legierungen zu tun hat. Bei der durchwegs er- 

 folgten Umlagerung des regulären Kamacites in eine fein- 

 kristalline körnige Masse liegt somit eine Paramorphose des 



